SÉANCE DU jg OCTOBRE igoS. Sgi 



ces conditions, c'est-à-dire à la plus basse température possible, ne contient 

 pas de graphite, ni de diamant. C'est une variété de carbone amorphe. 



)) C'est là, d'ailleurs, une question de température; car, d'après les 

 expériences publiées par M. Moissan (^Comptes rendus, t. CXIK, p. 779) la 

 vapeur du carbone produite sous l'influence de la température de l'arc 

 électrique ou d'une température analogue, avec brusque volatilisation 

 finale, renferme du graphite. 



)) Examinons maintenant les filaments non vaporisés, soumis aux mêmes 

 températures que la vapeur que j'ai étudiée. 



» Filaments initiaux ayant subi une incandescence électrique de courte durée (une 

 heure au plus). — On sait que ces filaments avaient été obtenus à Forigine par la 

 destruction pyrogénée de certaines fibres végétales. Depuis lors, on a eu recours à 

 divers artifices pour les préparer, notamment avec filetage de cellulose en pâte : un 

 grand nombre de brevets ont été pris pour cette préparation. Une incandescence élec- 

 trique de courte durée est pratiquée pour en faire disparaître toute trace d'hydrogène 

 et d'autres gaz ou vapeurs. Elle ne produit pas, d'ailleurs, dans ces conditions de 

 durée, de vapeur de carbone appréciable, si la lampe a été bien fabriquée. 



» Les fils ainsi préparés et placés tout entiers, sans autre précaution, dans le mé- 

 lange d'acide azotique et de chlorate de potasse, n'y éprouvent que des altérations 

 très faibles, par une digestion à chaud de quelques heures. Mais cette inaltérabilité 

 n'est qu'apparente. En eflfet, si l'on chauffe le filament au rouge dans un creuset de 

 platine, le carbone brûle lentement, et il reste un squelette solide : ce qui montre que 

 le filament avait été enduit en fabrique avec une matière fixe^, silice ou silicate, alumi- 

 nate, etc. Pour s'en débarrasser, il est nécessaire de faire digérer à chaud les fila- 

 ments dans un mélange de fluorure d'ammonium et d'acide sulfurique, additioiiné d'un 

 peu d'eau, sans pousser trop loin l'évaporation. Après cette opération, on lave par 

 décantation, on sèche légèrement et l'on traite par l'acide chlorhydrique concentré 

 pour achever de dissoudre les ovydes; on lave de nouveau, on dessèche les filaments, 

 et on les réduit en poudre impalpable dans un mortier d'agate. Ces traitements ont 

 besoin parfois d'être réitérés. Finalement, la poudre sèche de carbone, qui reste 

 dans le mortier, est délayée dans l'acide azotique monohydraté, introduite dans un 

 petit matras à fond plat et additionnée de chlorate de potasse porphyrisé. On chauffe 

 au bain-marie, etc. Le carbone disparaît à la longue et se dissout entièrement. 



» Il n'y avait donc pas de graphite formé dans ces conditions, avec les 

 filaments fournis par le commerce que j'ai étudiés. 



» Filaments résidus d'une lampe ayant servi. — Il s'agit de filaments 

 n'ayant pas brûlé complètement à la fin, comme il arrive parfois, c'est- 

 à-dire obtenus sans avoir été poussés jusqu'à une volatilisation finale, 

 brusque et totale ou à peu près. Je les ai traités exactement comme les 

 précédents et je suis arrivé au même résultat. 



